di idrossido di alluminio, e soprattutto per una sottrazione costante di ossido 

 di ferro; perchè l' idrossido di alluminio, racchiude, cristallizzando, il ferro, 

 nella forma di ossido, colorandosi in giallo, e nella forma di una probabile 

 combinazione di allumina, ferro e silice, colorandosi in marrone. Vale a dire, 

 si sottrae la materia su cui deve agire l'acqua ed il ferro, e si sottrae il 

 ferro, che è la causa della ossidazione. 



Fin qui sono stati descritti ed ordinati i fatti caduti sotto la osserva- 

 zione; proviamo ora a spiegarne la origine e l'andamento, quantunque appaia 

 e veramente sia una cosa non facile e piana. 



Abbiamo visto che l'alluminio si scioglie, trasformandosi, nell'acqua 

 distillata, in quantità relativamente abbondante, per opera principalmente 

 del ferro, che all'alluminio si trova commisto. Ciò non esclude che l'alluminio 

 puro sia attaccato dall'acqua distillata e portato in soluzione allo stato me- 

 tallico, come avviene dell'argento e del platino, che coll'alluminio hanno 

 comune la inossidabilità. Comunque, o l'alluminio si sciolga allo stato me- 

 tallico, o si sciolga allo stato di ossido idrato, o per solubilità propria o 

 provocata, le soluzioni hanno sempre il carattere e le proprietà colloidali, 

 come siamo tratti a concludere, per molti segni acquisiti nel presente lavoro, 

 per osservazioni dirette all'ultramicroscopio e per analogie. 



Il ferro, al contrario, è un metallo facilmente attaccato ed ossidato 

 dall'acqua distillata, e passa anche facilmente in soluzione nella forma di 

 idrossido colloidale. 



Nel caso, adunque, che una lega di alluminio e ferro venga in contatto 

 coli' acqua distillata, il primo a passare in soluzione sarà il ferro, come, 

 facendo bollire acqua distillata in capsule di argento e di platino, contenenti 

 rame, il primo a passare in soluzione, ed in quantità relativamente più ab- 

 bondante, era proprio il rame ('). 



Il ferro passa in soluzione come ossido ferroso, il quale assume lo stato 

 colloidale; ovvero, mantenendo l'ipotesi emessa, (*) la micella si combina 

 ad un numero non definito di molecole d'acqua, divise nei rispettivi ioni. 

 Avremo, cioè, 



L'ossido ferroso colloidale ha tendenza minore ad aggregarsi ed a cristal- 

 lizzare che non l'ossido ferrico, e quindi, fino a che rimarrà in tale stato di 

 ossidazione, sarà suddiviso in micelle piccolissime, mobilissime ed anche 



(*) Rencìic. R. Accad. Lincei, 1909, 1° seni., p. 542. 



( a ) Mem. R. Accad. Lincei, CI. se. fis. ecc., voi. VII], 1911. p. 594. 



